Матеріалы для сужд. о хим. стр. извест.-натр. іілагіоклазоігь. 439 
Вѣсъ колбочки 16.0042 
Вѣсъ колбочки съ жндк. Тоиіеі въ 1 й разъ— 82,992 
„ „ „ „ во 2 й разъ — 82,959 
въ 3-й разъ -82,970 
Средній вѣсъ жидк. Тоиіеі = 66,9695 
Уд. вЫъ Лабрадора = 66,9695 : 24,985=2,6804. 
Вѣсъ колбочки 16,0042 
Вѣсъ колб, съ жидкостью Тоиіеі: въ 1 й разъ 82,7270 
„ „ „ во 2-й разъ 82,6800 
„ „ „ „ „ въ 3-й разъ 82,6860 
Средній вѣсъ жидк. Тоиіеі = 66,6868 
Уд. вѣсъ Лабрадора 66,6868 : 24,985 = 2,6691. 
Вѣсъ колбочки 16,0042 
Бѣсъ колб, съ жидкостью Тоиіеі въ 1-й разъ 82,8500 
„ „ „ во 2-й разъ 82,8150 
„ ,, „ „ въ 3-й разъ 82,8640 
Средній вѣсъ жидк. Тои!*^!: == 66,8388 
Уд. вѣсъ .набра-ора = 66.8388 : 24,985 2,6752. 
Хрдъ хймическаго анализа всѣхъ четырехъ порціп плагіокла- 
зовъ, полученныхъ послѣ очистки подъ микроскопомъ и измельче- 
нія, бъыъ одинаковъ. Вт. каждомъ случаѣ были взяты двѣ пробы: 
одна сплавлялась съ угленатровой солью для оиредѣленія 8ІО2, 
АІ2О3, Ее20з и СаО; другая послѣ высушиванія при і 120*^С п 
прокаливанія на паяльномъ столѣ, разлагалась плавиковой кисло- 
той, въ присутствіи сѣрной кислоты, для опредѣленія щелочей 
При аналпзѣ было обращено большое вниманіе на чистоту 
употреблявшихся реактивовъ. 
Продажная угленатровая соль очищалась кристалл изаціен и 
употреблялась для сплавленія только послѣ предварительнаго испы- 
танія на чистоту. Для этого она подкислялась НС1, растворъ вы- 
паривался досуха, ос іатокъ высушива.ііся въ воздушной банѣ и затѣмъ 
обрабатывался водой; если послѣ этого весь твердый осгатокъ рас- 
творялся, и растворъ съ амміакомъ и щавелевоамміачноп ссіью не 
давадъ никакого осадка, угленатровая соль считалась чистой. 
Послѣ обработки водой и соляной кислотой сплава съ угле- 
натровой солью и выпариванія досуха, твердый остатокъ сушился въ 
воздушной банѣ при і 150 — 170^0 въ теченіе 4 — 5 часовъ. 
